Volume 17 Nomor 2, Oktober 2017, 58-65
E-ISSN:  2580-7110
aintis Jurnal
Perbandingan  Kuat Tekan  Beton Dengan Menggunakan  4 Cara Perawatan
Comparation Compressive Strength Of Concrete By Using 4 Ways Of Curing
Supriadi,  Sri Hartati  Dewi, Harmiyati Program Studi  Teknik Sipil,  Universitas  Islam Riau Jalan Kaharuddin Nasution Km. 11 No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284

## Abstrak
Beton  merupakan  material  paling  sering  digunakan  dalam  dunia  konstruksi,  baik konstruksi bangunan maupun infrastruktur  jalan.  Sifat  beton  diketahui  akan  lebih baik jika kuat tekan betonnya lebih tinggi, dengan demikian mutu  beton  didasari  oleh  kuat  tekan  beton.  Semakin  besar  kuat  tekan  beton  maka  semakin  baik  mutu  beton, namun demikian mutu setiap beton sangatlah bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu curing atau perawatan beton. Usaha perawatan pada umumnya sering terabaikan atau kurang diperhatikan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  cara  perawatan   beton  yang  lebih  baik.  Pada  penelitian  ini menggunakan  sampel  beton  berbentuk  silinder,  sampel  dicetak  dan  dibiarkan  dalam  cetakan  ±  24  jam,  sampel dibuat  sebanyak  36  sampel,  Dalam  penelitian  ini  perawatan  yang  digunakan  adalah  perendaman  dalam  air, diselimuti  goni,  diluar  ruangan,  didalam  ruangan,  Dilakukan  analisa  uji  kuat  tekan  di  Laboratorium  masing- masing  pada  umur  7,  14  dan  28  hari,  jumlah  sampel  pada  masing-masing  setiap  jenis  perawatan  dan  umur beton  sebanyak  3  sampel.  Analisis  kuat  tekan  beton  dilakukan  dengan  SNI  03-2834-2000.  Hasil  penelitiaan  ini menunjukan bahwa beton dengan perawatan direndam  dapat meningkat  kuat tekan beton, sedangkan untuk beton yang  didalam  ruangan,  diluar  ruangan  dapat  mengurangi  kekuatan  tekan  beton. Setelah dilakukan perhitungan dalam  penelitian  ini  didapatkan  hasil  kuat  tekan  rata-rata  beton  pada  umur  28  hari    yang  direndam  diperoleh sebesar 18.05 MPa, dan selimuti goni didapat sebesar 17,67 MPa, sedangkan untuk beton yang didalam ruangan, diluar  ruangan  diperoleh  sebesar  16,24  MPa  dan  14,95  MPa,  pada  pekerjaan  dilapangan  sangat  sulit mengaplikasikan  jenis  perawatan  direndam  di  dalam  air,  maka  dapat  diambil  jenis  perawatan  diselimuti  goni karena  memiliki  nilai kuat tekan beton melebihi mutu beton rencana dibanding perawatan di luar ruangan dan d i dalam  ruangan.
Kata  Kunci:  beton, perawatan,  rendaman,  kuat  tekan, SNI  03-2834-2000.

## Abstract
Concrete  is  the  most  common  material  used  in  the construction world, both building construction and road infrastructure.  The  nature  of  the  concrete is k nown to be better if the compressive strength of the concrete is higher,  thus  the  quality  of the concrete is based on the compressive strength of the concrete. The greater the compressive strength of the concrete the better the quality of the concrete, however the quality of each concrete varies greatly. This is influenced by several factors one of which is curing or concrete treatment. Nursing care in general is often overlook ed or poorly cared for. This study aims to determine how better concrete treatment. In this study using cylindrical concrete sample, the sample is printed and left in the mold ± 24 hour s, the sample is made  as many as 36 samples. In this research the treatment used is water immersion, covered by jute, outside the room, in the room, in each laboratory at the age of 7, 14 and 28 days, the number of samples in each type of treatment and the concrete age of 3 samples. Analysis of concrete compressive strength was done with SNI 03 - 2834-2000. The results of this research show that concrete with soak ed treatment can increase the compressive strength of concrete, while for concrete inside the roo m, outside the room can reduce the compressive strength of concrete. After calculation in this research got result of compressive strength strength of concrete average a t  2 8 days  soak ed  obtained by 18.05 MPa, and blank et goni obtained 17,67 MPa, while for  concrete inside room, outside room obtained equal to 16,24 MPa and 14,95 MPa, in the field work  is very difficult to apply the t y p e  o f treatment  soak ed  in  the  water,  it  can  tak e  the  type  of  treatment  covered  with jute because it has a value of concrete  compressive  strength  exceeds  the  quality  of  concrete  plans  compared  to  outdoor  treatments  and indoors.
Keywords: concrete, treatment, immersion, compressive strength, SNI 03 -2834-2000.

## 1. PENDAHULUAN
Beton  merupakan  material  paling  sering digunakan  dalam  dunia  konstruksi,  baik konstruksi  bangunan  maupun  infrastruktur jalan.  Sifat  beton  diketahui  akan  lebih  baik jika  kuat  tekan  betonnya  lebih  tinggi, dengan  demikian  mutu  beton  didasari  oleh kuat  tekan  beton.  Semakin  besar  kuat  tekan beton  maka  semakin  baik  mutu  beton, namun demikian mutu setiap beton sangatlah  bervariasi.  Hal  ini  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  salah  satunya  yaitu curing atau  perawatan  beton.  Sementara  itu dilapangan-terutama pada proyek-proyek kecil seperti pembangunan ruko-ruko. Usaha  perawatan  pada  umumnya  sering terabaikan  atau  kurang  diperhatikan.  Sering dijumpai  balok  dan  pelat  beton  yang  baru dicor    dibiarkan  begitu  saja  tanpa  perawatan yang memadai.
Sedangkan
kolom, cetakannya  sering  dibuka  pada  umur  1  hari atau  terkadang  lebih  untuk  dipakai  sebagai cetakan kolom  berikutnya.  Masalahnya, setelah cetakan dibuka kolom sering dibiarkan begitu saja tanpa  mendapat perawatan tertentu. Perlakuan demikian dapat menyebabkan beton tersebut mengering  dengan  cepat  Hal  ini  berakibat terhambatnya  proses  hidrasi    yang  pada akhirnya  dapat  mengurangi  mutu  beton yang  dihasilkan.
Kekuatan  Tekan Beton (f’ c )
Kekuatan  tekan  beton  dinyatakan  dengan beban  (tegangan)  maksimum  yang  dapat dipikulnya. Oleh karena itu dengan bertambahnya  kekuatan  sifat  –  sifat  lainnya bertambah  baik  pula  dan  karena  percobaan untuk  menentukan  kekuatan  tekan  adalah sangat  mudah,  maka  kekuatan  tekan  beton dalam  industri  konstruksi  biasa  dipakai untuk  menilai  serta  untuk  mengendalikan mutu  beton  dan  untuk  tujuan  persyaratan spesifikasi.
Kekuatan tekan beton adalah muatan tekan maksimum yang dapat dipikul  per  satuan  luas.  Kuat  tekan  beton diwakili  oleh  tegangan  maksimum  f’c  pada
saat  beton  mencapai  usia  28  hari.  Rumus untuk  mencari  kuat  tekan  beton  adalah sebagai  berikut:
) ( ' MPa A P c f 
Dimana:
A =  Luas  penampang  benda uji f’c =  Kuat tekan  benda uji  beton (Mpa)
P =  Beban  maksimum
Menurut Mulyono  (2004),  ada  empat bagian  utama  yang  mempengaruhi  mutu dari  kekuatan  beton  tersebut,  yaitu  (1). proporsi  bahan-bahan  penyusunnya,  (2). metode  perancangan,  (3).  perawatan  dan (4). keadaan pada saat pengecoran dilaksanakan,  yang  terutama  dipengaruhi oleh  lingkungan  setempat.

## II. METODE  PENELITIAN
Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Islam Riau. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Semen Portland PCC  dari  PT.  Semen Padang, Agregat  halus  menggunakan  pasir yang  berasal  dari  Bangkinang,    Agregat Kasar  yang  digunakan  batu  pecah  ( split ) yang  berasal  dari  PT.  Palu  Indah,  Air  yang digunakan  berasal  dari  sumur  bor  yang berada  di  laboratorium  Fakultas  Teknik Program  Studi  Teknik  Sipil  Universitas Islam  Riau

## Tahap  Pelaksanaan  Penelitian
1. Persiapan Meliputi  pengurusan  izin  pemakaian labolatorium,  persiapan  material,  bahan tambahan  dan persiapan  peralatan.
2. Pemeriksaan  Material
Pemeriksaan material terdiri dari analisa  saringan,  barat  isi  agregat,  berat jenis,  kadar air  dan kadar lumpur.
3. Perencanaan  Campuran  Beton
Metode yang digunakan dalam perhitungan campuran beton ( mix design )  berdasarkan  SNI  03-2834-
2000.
4. Pembuatan  Beton  Segar Dalam  pembuatan  beton  segar  ini menggunakan  mesin  pengaduk  beton.
5. Pengujian  Nilai Slump Test Pengujian slump  tets ini  dimaksud untuk  ukuran  kelecakan  beton  segar yang berhubungan dengan tinggkat kemudahan  dalam  pengerjaannya.
6. Pembuatan  Benda  Uji Benda  uji  dibuat  dengan  menggunakan silinder  dengan  ukuran  150  mm  x  300 mm,  dengan  benda  uji  3  sampel  tiap tiap  umur  perawatan.
Tabel 1. Jumlah  benda  uji  penelitian
No Umur Jenis Perawatan Jumlah DDA DSG DLR DDR 1 7 3 3 3 3 12 2 14 3 3 3 3 12 3 28 3 3 3 3 12 Benda Uji 36 Keterangan  : DDA  = Perawatan  di  dalam  air
DSG  = Perawatan  di selimuti  goni DLR   = Perawatan  di luar  ruangan
DDR  = Perawatan  di  dalam  ruangan
7. Perawatan  ( curring )
Dalam penelitian ini perawatan yang  digunakan  adalah  perendaman dalam  air,  diselimuti  goni,  diluar ruangan, didalam ruangan, yang
dilakukan di bak perendaman Laboratorium Universitas Islam Riau  dengan  umur    7,  14  dan  28 hari. 8. Pengujian  Kuat Tekan  Beton Pengujian kuat tekan beton dimaksudkan untuk mencari perbandingan  kuat  tekan  rencana dengan  kuat  tekan  yang  dihasilkan dari  beberapa  umur  rencana  7,  14 dan 28 hari.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pemeriksaan  Agregat Halus
Gradasi  agregat  halus  dinyatakan  dengan nilai  persentase  banyaknya  agragat  halus yang  tertinggal  atau  melewati  suatu  susunan saringan  4,8  mm.  Analisa  saringan  batas gradasi  pasir  dalam  daerah  pasir  No.1,  batas gradasi  pasir  dalam  daerah  pasir  No.2,  batas gradasi  pasir  dalam  daerah  pasir  No.3,  dan batas  gradasi  pasir  dalam  daerah  pasir  No.4. Analisa  saringan  dan  hasil    persentase  lolos dapat  dilihat  dari  tabel    2,  sedangkan  grafik hasil  analisa  saringan  dapat  dilihat  pada gambar  1.
Tabel 2. Hasil  pemeriksaan  analisa saringan  presentase  lolos  agregat  halus
Dari  Tabel  2  pemeriksaan  analisa  saringan untuk  memperoleh  distribusi  besaran  atau jumlah  persentase  butiran  pada  agregat  halus dan  menentukan  batas  gradasi  dapat  dilihat pada Gambar 1.
Gambar  1. Grafik  persentase  lolos  agregat halus

## Hasil Pemeriksaan  Agregat Kasar
Hasil  persentase  lolos  dapat  dilihat  pada Tabel  3  dan  hasil  analisa  saringan  dapat dilihat  pada  Gambar  2  dengan  batas  gradasi untuk  besar butir  maksimum  40 mm.
Tabel 3. Hasil  persentase  lolos  agregat kasar
Dari  Tabel  3  pemeriksaan  analisa  saringan untuk  memperoleh  distribusi  besaran  atau jumlah  persentase  butiran  pada  agregat kasar  dan  menentukan  batas  gradasi  dapat dilihat  pada Gambar  2.
Gambar  2. Grafik  persentase  lolos  agregat kasar

## Hasil  Pemeriksaan  Berat  Jenis  Serta Penyerapan Material
Pemeriksaan  berat  jenis  serta  penyerapan  air material  dilakukan untuk mengetahui berat jenis kering  permukaan  jenuh  SSD  ( saturated surface  dry )  serta  untuk  memperoleh  angka berat jenis curah, dan berat jenis  semu.
Tabel 4. Hasil  pemeriksaan  berat jenis  serta
penyerapan  material
Dari  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  agregat halus  didapat  berat  jenis  permukaan  jenuh 2,616,  dan  agregat  kasar  2/3  didapat  2,568. Berat  jenis  kering  permukaan  jenuh  ini merupakan sebagai pegangan untuk memperoleh  berat  jenis  agregat  campuran yang nantinya digunakan dalam
menentukan  perkiraan  berat  beton  dalam m³.

## Hasil Pemeriksaan  Kadar  Air
Pemeriksaan  kadar  air  bertujuan  untuk memperoleh  persentase  dari  kadar  air  yang terkandung dalam agregat. Hasil pemeriksaan  kadar  air  dapat  dilihat  pada Tabel  5.
Tabel 5. Hasil  pemeriksaan  kadar air agregat

## Hasil Pemeriksaan  Kadar  Lumpur
Pemeriksaan kadar lumpur ini menggunakan  metode  penjumlahan  bahan dalam  agregat  yang  lolos  saringan  #200
(0,075)  yang  dimaksudkan  sebagai  acuan dalam pegangan untuk melaksanakan pengujian  dan  untuk  melakukan  jumlah setelah  dilakukan  pencucian  benda  uji. Hasil  pemeriksaan  dapat  dilihat  pada  Tabel 6.
Tabel 6. Hasil  pemeriksaan  kadar lumpur agregat

## Hasil  Pemeriksaan  Campuran    Beton (SK SNI 03-2834-2000)
Perencanaan  campuran  beton  ( mix  design ) bertujuan untuk mengetahui proporsi campuran  antara  semen,  agregat  halus, agregat  kasar,  dan  air.  Hasil  perencanaan campuran  ( mix  design )  beton  untuk  tiap  m 3 sesudah  koreksi  kadar  air  dapat  dilihat  pada Tabel  7,  hasil  perencanaan  campuran  beton untuk  3  benda  uji  slinder  sesudah  koreksi kadar air dapat dilihat  Tabel  8.
Tabel 7 Proporsi  campuran  beton ( mix design ) untuk  tiap  m 3 sesudah  koreksi  kadar air  SSD
Tabel 8. Proporsi  campuran  beton  ( mix design )  untuk  3  benda  uji  slinder ukuran  15  cm  x  30  cm  sesudah koreksi  kadar air
Hasil dan Analisa  Nilai Slump Beton
Dari  Tabel  9  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil slump test didapat  sebesar  56,3  mm,  nilai slump yang  diperoleh  memenuhi  Syarat yang  ditentukan  yaitu  30-60 mm.
Tabel 9. Hasil slump test beton
Hasil  Analisa  Kuat  Tekan  Beton  (  SNI 03-2834-2000)
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilaksanakan setelah  masa  perawatan  ( curing )  benda  uji berusia 7,  14  dan  28  hari  dengan menggunakan  alat  kuat  tekan  ( compressive stength machine ).

## a. Beton Umur  7 Hari
Hasil  analisa  kuat  tekan  beton  umur  7  hari dengan  beberapa  jenis  perawatan  disajikan pada Tabel  10.
Tabel 10. Hasil  Uji  Kuat  Tekan  Beton umur  7 hari
Dari  Tabel  10  dapat  dibuat  dalam  bentuk Grafik  seperti  Gambar  3.
Gambar  3. Hasil  kuat tekan  beton selama umur  7 hari
Hasil  menunjukkan  nilai  kuat  tekan  beton yang  tertinggi  pada  jenis  perawatan  dengan cara  direndam  dalam  air  dengan  selisih sebesar 2,5 % terhadap perawatan diselimuti  goni,  7,7  %  terhadap  perawatan
di  dalam  ruangan  dan  11,65  %  terhadap perawatan  diluar  ruangan,  sementara  kuat tekan  beton  terendah  pada  jenis  perawatan di  luar  ruangan,  hal  ini  disebabkan  oleh suhu  yang  tidak  menentu,  sehingga  proses hidrasi yang begitu cepat yang mengakibatkan  beton  mengalami  penurun kuat  tekan  beton.  Dari  penjelasan  diatas hasil  kuat  tekan  beton  umur  7  hari  dengan  4 cara  perawatan  masih  belum    mencapai kuat  tekan beton  rencana  sebesar 17,5 MPa.

## b. Beton Umur  14 Hari
Hasil  analisa  kuat  tekan  beton  umur  14  hari dengan  beberapa  jenis  perawatan  disajikan pada Tabel  11.
Tabel 11. Hasil  Uji  Kuat  Tekan  Beton umur  14 hari
Dari  Tabel  11  dapat  dibuat  dalam  bentuk Grafik  seperti  Gambar  4.
Gambar  4. Hasil  kuat  tekan beton  selama umur  14 hari
Nilai  kuat  tekan  beton  yang  tertinggi didapat  pada  jenis  perawatan  dengan  cara direndam  dalam  air  dengan  selisih  sebesar
2,27  %  terhadap  perawatan  diselimuti  goni, 17,09  %,  terhadap  perawatan  di  dalam ruangan  dan  33,02  %  terhadap  perawatan diluar  ruangan  dan  kuat  tekan  beton terendah  didapat  pada  jenis  perawatan  di luar  ruangan.  Sama  halnya  dengan  kuat tekan  beton  umur  7  hari,  pada  umur  14  hari kuat  tekan  beton  dengan  4  cara  perawatan juga  belum  mencapai  kuat  tekan  beton rencana  sebesar 17,5 MPa.

## c. Beton Umur  28 Hari
Hasil  analisa  kuat  tekan  beton  umur  28  hari dengan  beberapa  jenis  perawatan  disajikan pada Tabel  12.
Tabel 12. Hasil  Uji  Kuat  Tekan  Beton umur  28 hari
Dari  Tabel  12  dapat  dibuat  dalam  bentuk Grafik  seperti  Gambar  5.
Gambar  5. Hasil  kuat tekan  beton selama umur  28 hari
Nilai  kuat  tekan  beton  yang  tertinggi didapat  pada  jenis  perawatan  dengan  cara direndam  dalam  air  dengan  selisih  sebesar
2,1  %  terhadap  perawatan  diselimuti  goni, 10,03%,  terhadap  perawatan  di  dalam ruangan  dan  17,2  %  terhadap  perawatan diluar  ruangan.  Kuat  tekan  beton  terendah didapat  pada  jenis  perawatan  di  luar ruangan.  Pada  umur  28  hari  kuat  tekan beton  sudah  mencapai  kuat  beton  rencana hal  ini  terlihat  pada  proses  perawatan didalam  air  disebabkan  karena  proses kimiawi dalam semen terjadi dengan sempurna.
Hasil  analisa  kuat  tekan  beton  umur  7,  14 dan  28  hari,  kemudian  dirangkum  seperti pada Tabel  13.
Tabel 13 Hasil  kuat  tekan keseluruhan perawan  beton  umur   7, 14, 28 hari
Hubungan  hasil  kuat  tekan  keseluruhan perawatan  umur  7,  14,  dan  28  hari  disajikan seperti   pada Gambar  6.
Gambar  6. Hubungan  hasil  kuat tekan keseluruhan  perawatan  umur   7, 14, 28 hari
Dari  gambar  6  dimana  variasi  umur    7  hari, 14  hari,  dan  28  hari  dengan  perawatan beton  direndam  di  dalam  air,  perawatan diselimuti  goni,  perawatan  beton  di  dalam
ruangan  dan  perawatan  beton  di  luar ruangan  dianalisa  dari  perhitungan,  maka dapat  digambarkan  suatu  grafik  gabungan dari  masing-masing  perawatan.  Perawatan beton  direndam  memiliki  kuat  tekan  yang lebih  dominan  kenaikan  kuat  tekannya, sedangkan  perawatan  beton  diluar  ruangan memiliki      nilai  kuat  tekat  yang  paling rendah  di  antara  perawatan  beton  lainnya. Dapat  disimpulkan  bahwa  dari  berbagai jenis  perawatan  beton  dengan  umur  28  hari dengan  jenis  perawatan  di  dalam  air  adalah yang  terbaik  dari  perawatan  lainya,  hal  ini diikuti  dengan  jenis  perawatan  diselimuti goni,  dengan    kuat  tekan  beton  sebesar 17,67  MPa  melebihi  mutu  rencana  yaitu 17,5 MPa.
Namun  pekerjaan  dilapangan  sangat  sulit mengaplikasikan  jenis  perawatan  direndam di  dalam  air,  maka  dapat  diambil  jenis perawatan  diselimuti  goni  karena  memiliki nilai  kuat  tekan  beton  yang  lebih  dari  mutu rencana dibanding perawatan di luar ruangan  dan di dalam  ruangan.

## IV. KESIMPULAN  DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Nilai  kuat  tekan  beton  dengan  jenis perawatan  didalam  air  pada  umur  7 hari  sebesar  11,16  MPa, 14 hari sebesar 17,20  MPa  dan  28  hari  sebesar  18,05 MPa,  pada  jenis  perawatan  diselimuti goni  nilai  kuat  tekan  beton    umur  7  hari sebesar  10,88  MPa,  14  hari  sebesar 16,81  MPa,  28  hari  sebesar    17,67 MPa,  pada  jenis  perawatan  didalam ruangan  nilai  kuat  tekan  beton  pada umur  7  hari  didapat  sebesar  10,30
MPa,  14  hari  sebesar  14,26  MPa  dan 28  hari  sebesar    16,24  MPa,  dan  pada jenis  perawatan  diluar  ruangan  pada umur  7  hari  didapat  kuat  tekan  sebesar 9,86  MPa,  14  hari  sebesar  11,49  MPa dan 28 hari  sebesar 14,95 MPa.
2. Dari  analisa  kuat  tekan  beton  didapat bahwa  perawatan  beton  dengan  jenis perawatan  di  dalam  air  adalah  yang terbaik  dari  perawatan  lainya.  Hal  ini
11.16 10.88 10.30 9.86 17.20 16.81 14.26 11.49 18.05 17.67 16.24 14.95 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 DDA DSG DDR DLR K u a t T e k a n ( M P a ) Je nis Perawatan Beton Umur 7 hari Umur 14 hari Umur 28 hari
terlihat  nilai  beton  didapat  sebesar 18,05  MPa  atau  mengalami  kenaikan sebesar 3,14 % dari  mutu  rencana.

## Saran
1. Pada  pekerjaan  dilapangan  sangat  sulit mengaplikasikan jenis perawatan
direndam  di  dalam  air,  maka  dapat diambil  jenis  perawatan  diselimuti  goni karena  memiliki  nilai  kuat  tekan  beton melebihi  mutu  beton  rencana  dibanding perawatan  di  luar  ruangan  dan  di  dalam ruangan.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan
jenis perawatan lainnya (membran, penguapan atau steam).

## DAFTAR  PUSTAKA
Antoni  dan  Paul  Nugraha.,  2007. Teknologi Beton. Penerbit  C.V  Andi  Offset,
Yogyakarta.
Dipohusodo.,  Istimawan  (1999). Struktur Beton  Bertulang  Berdasarkan  SK
SNI  T-15-1991-03. Jakarta:  PT. Gramedia  Pustaka  Utama. Mulyono,  T.,  2004, Teknologi  Beton ,  Edisi Kedua, Andi, Yogyakarta.Tim Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, 2016, Pedoman Praktikum Teknologi Bahan dan Beton , Pekanbaru.
Nilson,A.,  1993. Perencanaan  Struktur Beeton  Bertulang ,  Edisi  Pertama,
Paramita  Pradnya,  Jakarta.
Nugraha,  P  dan  Antoni.,  2007, Teknologi Beton, Edisi Pertama , Andi, Yogyakarta. SK  SNI  T-15-1990-03 Tata  Cara Pembuatan Campuran Beton Normal. SNI  03  –  2847  –  2002 Tata  Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangun Gedung (Beta  Version).
SNI  03-2834-2000 Tata  Cara  Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal Tjokrodimulyo., Kardioyono, 1992, Teknologi Beton . Biro Penerbit,
Yogyakarta